( 6.7 ) 



M. DuFRNOY prsente, au nom de MM. Rivot et Phillips, ingnieurs 

 des Mines, un Mmoire relatif un nouveau procd du traitement mtal- 

 lurgique des minerais de cuivre. 



Ce procd, au moyen duquel MM. Rivot et Phillips ont dj trait plus 

 de 3 COQ kilogrammes de minerai de cuivre, consiste dans une vritable pr- 

 cipitation du cuivre par le fer. Il s'applique principalement aux minerais 

 sulfurs : on commence par griller ces minerais pour les rduire en grande 

 partie en oxyde de cuivre; puis on les fond avec des matires siliceuses, 

 pour les transformer en silicates , et c'est dans le bain de silicates fondus 

 que l'on prcipite le cuivre en y plongeant des barres de fer. 



Lorsque le fourneau rverbre , dans lequel MM. Rivot et Phillips 

 oprent, est bien chaud, nous chargeons, disent les auteurs, le mlange de 

 minerai grill avec de la chaux ou du sable et des scories , provenant d'une 

 opration prcdente, en quantit convenable pour dterminer la fusion 

 del matire, et l'on y ajoute du charbon de bois ou de la houille maigre 

 menue, dans la proportion dtermine par la quantit de minerai que l'on 

 traite. 



Aprs la charge, nous jetons sur la surface de la matire une deux 

 pelletes de houille menue, destine prserver la matire de l'oxydation 

 par les flammes du fourneau. Nous remuons de temps en temps la matire , 

 afin de lui permettre de s'chauffer plus uniformment et de fondre plus 

 vite. Nous sommes toujours parvenus fondre bien compltement en quatre 

 heures de temps. . \. ' 



Ds que la matire commence s'agglomrer, les parties qui s'atta- 

 chent aux ringards contiennent une certaine quantit de grenailles de 

 cuivre; quand la fusion est complte, les outils plongs dans le bain indi- 

 quent la runion du cuivre au point le plus bas de la sole, prs du trou de 

 coule. 



Quand tout est bien fondu, nous plaons six barres pesant ensemble de 

 36 45 kilogrammes, en engageant les extrmits dans les cannelures 

 opposes la porte de travail, et en ayant soin de les plonger entirement 

 dans le bain. 



Nous jetons de nouveau un peu de houille menue la surface de la 

 scorie, afin d'empcher la peroxydation du protoxyde de fer de la scorie par 

 les flammes; puis, de demi-heure en demi-heure, nous brassons avec des 

 rbles deux dents, trs-commodes po^r nettoyer dans la scorie la surface 

 des barres. Nous employons aussi , comme moyen nergique de brassage , 



C.R.,i847, \" Semestre. {T. XXIV, ^<' 14-) 8l 



